ポリエチレンなど絶縁抵抗の高いものについては,個別規格による。測定回路図の一例を示す。・km)Rt:t°Cでの測定値(MΩ)。Rsは被測定胴体の絶縁抵抗に比較して十分に小さいもの。Rtは,VERR×=stである。測定に用いた直流電源の電圧値。高絶縁抵抗計などによって絶縁抵抗を測定する。金属被覆があるものは,金属被覆を接地しておく。縁抵抗計などによって絶縁抵抗を測定する。金属被覆のあるものは導体相互間,及び導体と接地された金属被覆との間について行う。m以上の電線を用いる。温度換算は,行わない。m以上の電線を用いて測定する。単心の場合は接地した清水中に浸し,導体と清水との間の静電容量を,多心の場合は,空中で導体相互間(測定する導体以外の導体は接地する。km当たりに換算する。金属被覆のあるものは,空中において金属被覆を接地して行う。定するか,又は他の適切な方法によって測定する。3005:2014なお,単位はパーセント表示とするが,絶対値で表してもよい。Hzのほぼ正弦波の波形をもつ個別規格に規定する交流電圧を,連続して個別規格に規定する時間加え,これに耐えるかどうかを調べる。金属遮蔽の代わりに水電極を使用してもよい。ような標準波形をもつ雷インパルス電圧を加え,これに耐えるかどうかを調べる。波形の裕度は,波頭長において0.5μs∼5μs,波尾長において40μs∼60μsの範囲を許容するものとする。金属遮蔽の代わりに水電極を使用してもよい。極性とし,電圧印加回数を3回とする。電圧を1分間加え,発煙,燃焼又はフラッシュオーバを生じるかどうかを調べる。kVの交流電圧を加える。mmとし,個別規格に規定する回数噴霧して,この間における試料表面の漏れ電流及び燃えるかどうかを調べる。噴霧回数は,10秒間噴霧し,20秒間休止を1回と数える。V以上の直流電圧を1分間加えた後に測定する。導体加熱変色は,完成品から適切な長さの線心をとり,(130±3)°Cの恒温槽の中で,6時間保った後取り出し,導体外面の変色の程度を調べる。試験片は,完成品から3本以上を採取する。3005:2014時間,架橋のあるものは架橋後24時間以上放置したものから採取する。常,ダンベル状とする。mm以上のものは,ダンベル状としてもよい。mm未満のものは,管状としてもよい。mmの間隔で標線を記す。ダンベル状試験片は,適切な方法で凹凸を除き,表面を平滑にする。mmの間隔で標線を記す。mmとすることができる。断面積の算出方法は,次による。管状試験片は,次のいずれかによって行う。絶縁体又はシースから適切な長さの試料を採取し,次の式によって算出する。よって小数第3位まで求める。定し,その最小値に平行部分の幅(幅は,打抜き型の幅をそのまま用いる。温度は,室温18°C∼28°Cとし,試験時の室温は,記録しておく。